25 



stik Ammoniak och jern uifålldes med bernsten» 

 syrad Ammoniak. Glodgadt tills all bernstensyra 

 blifvit förbränd, lemnade det 0,531 gr. jern-oxid , 

 som svara emot 0,474 g*"' jern-oxidul. 



d^ Den återstående lösningen fålld under kok- 

 ning med kolsyradt kali, gaf 0,930 gr. Mangan- 

 oxid, svarande emot 0,816 oxidul. 



e') Då undersökning anstålldes f5r att pröfva 

 om de erhållne beståndsdelarne voro rena, befanns 

 Mangan^oxiden ganska ren; men lerjorden digere- 

 rad med saltsyra, lemnade olöst en liten portion, 

 som likväl under tvättning med vatten upplöstes, 

 I vätskan leddes svafvelbunden våtgas, som åstad-^ 

 kom en mörkgul fällning , hvilken upptagen på 

 filtrum och glödgad, vågde 0,015 gr. D^tta pul- 

 ver profvadt for blåsror, befanns vara tenn-oxid , 

 sinittad af volfram-syra. 



/) Jern-oxiden upplöst med salt-syra, lemna- 

 de en återstod af kiselhaltig tenn-oxid, som åfven 

 vågde 0,015 gr. 



Denna Granat besfår således af: 





gr- 





proc. 



Kiseljord a) — — 



1. 170 





39,00, 



Lerjord b} e) " -^ 



0,429 



— 



24,30, 



Jern-oxidul c) f) —^ 



0,463 



-^ 



15,44. 



Mangan. oxidul ef) — . 



0,836 



— 



27,90. 



Wolff^mhaltig tenn- 







' 



oxid e) — 



0,015 





00,50, 



Kiselhaltig tenn-oxid f) 



0,015 



— 



00,50. 



Forlust — — ^— 



0,072 



— 



02,36. 



3,000. 100,00. 



Vill man nu underratta detta fos.-ils chemi- 

 ska connitution, enligt låran om de bes!ånida pro- 

 portionerne . så finner man alt 15,44 delar jern" 

 oxidul innehålla 3,51 d. syre, att lerjorden och 



